66 
_ & ) q ) m __ 
lana materierum ingrediendum proportio , nam ex 
alio centenario obtinui 
60 (ilicei, 
29 argillacei, 
6 calcarei, 
15 ferri. 
Concludimus Pozzolanam nihil elle aliud, quam 
argillam vel margam martialem, igne fubterraneo 
paullum induratam, & vaporum impetu pulveratam 
difperfamque. Cum calce ufta & aqua fubaÊta ci¬ 
to lapidçfcit, uti notum eft, & haec perquam utilis 
prophetas ex cognita indole & compofitione mul¬ 
tum illuftramr. Scilicet firmitas glutinis muralis in 
genere ab aqua calcis pendet, qua tota mada ma¬ 
det: haec ex atmofphaera acidum aereum attrahit, quo 
ad faturationem haufto, particulae foîutæ fecernun- 
tur, reliquis adcrefcunt illasque conglutinant, antea 
tantum juxta fe invicem politas parum cohaerentes. 
; Talis nexus eo citius adquiritur, quo celerius eva- 
nefcit aqua emolliens. Vulgari glutini immifcetur 
arena lilicea, cujus grana inftar vitri nec aquam fu- 
fcipiunt, nec glabra (uperficie aliis facile adhaerent, 
ideoque fero exficcatur & tarde induratur. Art, 
fi loco arenae memoratae pozzolana adhibetur, lon¬ 
ge aliter fe res habet. Tortae argillæ moleculae & 
aquam calcis avide abforbent, & ipongiofa textura 
cum reliquis egregie connefrtuntur. Praeterea mar¬ 
tiale adert, aliqua adhuc phlogifti portione dotatum, 
quo, tefte experientia, robur multum firmatur, adeo 
ut, fi cum pozzolana ufurpatur recens calx viva, 
(qua aqua non tantum avidiflime devoratur, fed e- 
tiam ope caloris, fub mixtione geniti, cito in va¬ 
pores refolvitur,) inter manus fegnium caementario¬ 
rum mafia indurefcat &.operi fiat inepta. 
^ ) fi* K * 1 i I,'jw a AH -H 
B) To- 
